Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sebelas Maret https://jurnal.uns.ac.id/jkpk
ISSN 2503-4154 (online)
USAHA MEMPERBAIKI KUALITAS HASIL PEWARNAAN KAIN KAPAS YANG DICELUP MENGGUNAKAN PEWARNA EKSTRAK LIMBAH KULIT BUAH ALPUKAT DENGAN METODE PENAMBAHAN ZAT MORDAN TAWAS
The Quality Improvement of Cotton Dyed Fabric Using Extract of Avocado Peel Waste with the Addition of Alum Mordant Method

## Ikhwanul Muslim* dan Henny Chandra Puspita Devi
Program Studi Kimia Tekstil, Politeknik STTT Bandung Jl. Jakarta No. 31 Bandung 40272, Indonesia
* Untuk korespondensi: Tel. (022) 7272580, email: ikhwanul_01@yahoo.com
Received: May 07, 2019
Accepted: December 02, 2019
Online Published: December 31, 2019
DOI : 10.20961/jkpk.v4i3.29868

## ABSTRAK
Pemanfaatan  limbah  organik  merupakan  salah  satu  upaya  menurunkan  jumlah  sampah rumah tangga. Disamping itu, pemanfaatan limbah organik sebagai pewarna bahan tekstil juga dapat menurunkan ketergantungan pada pewarna sintetis yang bersifat  toksik. Pada penelitian ini,  pewarna  alam  diperoleh  dari  ekstraksi  kulit  buah  alpukat  yang  merupakan  limbah  rumah tangga.  Pewarnaan dilakukan pada kain katun dengan variasi metode penambahan zat mordan tawas dilakukan untuk memperbaiki ketahanan luntur warna hasil pewarnaan kulit buah alpukat. Dari hasil percobaan diperoleh bahwa dari ketiga variasi metode, metoda simultan menghasilkan kain  dengan  nilai  ketuaan  warna  (K/S)  paling  tinggi  yaitu  1,7854.  Sedangkan  pada  kerataan warna yang menunjukkan hasil paling rata yaitu metode mordan akhir dengan nilai 0,010. Hasil pengujian ketahanan luntur warna terhadap pencucian dan gosokan menunjukkan hasil bahwa bahan  yang  di  mordan memiliki ketahanan  luntur  warna  yang  kualitasnya  lebih  baik  dibanding bahan yang tidak di mordan.
Kata Kunci: limbah, alpukat, tawas, pewarnaan, kapas

## ABSTRACT
The utilization of organic waste is an effort to reduce the amount of household waste.  In addition, the use of organic waste as dyestuff can also reduce dependency of synthetic dyes that are toxic. In this study, natural dyes were obtained from the extraction of avocado peel which is act as household waste. Coloration is done on cotton fabric with a variety of adding mordan alum methods to improve the color fastness of the colored fabric. From the experimental results it was found that from the three variations of method, the simultaneous method produced the highest color intensity (K / S) value of 1.7854. While the color difference that shows the best result is the final mordan method with a value of 0.010. The results of testing color fastness for washing and rubbing showed that materials in mordan have better  color fastness quality than  materials that are not in mordan.
Keywords: waste, avocado, alum, coloration, cotton

## PENDAHULUAN
Berkembangnya  industri  tekstil  yang menggunakan zat warna untuk pewarna kain, menyebabkan kebutuhan akan zat warna pun meningkat.  Pewarna  tekstil  yang  biasa digunakan adalah pewarna sintetis dan alami. Bahan  pewarna  sintetis  banyak  digunakan karena  lebih  mudah  diperoleh  dan  praktis penggunaannya.  Namun  limbah  zat  warna sintetis  ini  menimbulkan  pencemaran  ling- kungan [1], seperti pencemaran air dan tanah. Selain itu penggunaan pewarna sintetis dapat berbahaya  bagi  manusia  karena  dapat menyebabkan  kanker  kulit,  kanker  mulut, kerusakan otak dan lain-lain [2].
Di  indonesia  ditemukan  berbagai macam  tanaman  yang  berpotensi  sebagai zat  pewarna  alam  [1].  Zat  warna  alam  telah direkomendasikan  sebagai  pewarna  yang ramah lingkungan maupun kesehatan karena kandungan komponen alaminya mempunyai nilai beban pencemaran yang relatif rendah, mudah terdegradasi secara biologis dan tidak beracun  [3].  Tumbuhan  yang  digunakan sebagai zat warna dapat diperoleh di sekitar lingkungan kita sehingga hemat biaya [3].
Setiap  tanaman  dapat  merupakan sumber  zat  pewarna  alami  karena  mengan- dung  pigmen  alam  [4].  Beberapa  pigmen alami  yang  banyak  terdapat  di  sekitar  kita antara  lain  :  klorofil,  karotenoid,  tanin  dan antosianin. Pigmen alami tersebut dihasilkan di bagian akar, batang, buah, daun dan juga bunga.  Potensi  sumber  zat  pewarna  alami ditentukan  oleh  intensitas  warna  yang dihasilkan  serta  bergantung  pada  jenis coloring matter yang ada [4]. Coloring matter adalah  substansi  yang  menentukan  arah warna zat warna alam, merupakan senyawa
organik  yang  terkandung  dalam  sumber  zat warna  alam  tersebut.  Dalam  satu  jenis tumbuh-tumbuhan  dapat  terkandung  lebih dari satu jenis coloring matter [4].
Salah  satu  potensi  pewarna  alami adalah  yang  berasal  dari  kulit  buah  alpukat ( Persea  Americana  Mill )  [5].  Tanaman alpukat  merupakan  tanaman  yang  cukup banyak ditemukan di Indonesia. Pada tahun 2017,  produksi  buah  alpukat  di  Indonesia mencapai  363.157  ton.  Produksi  buah alpukat di Indonesia dalam 10 tahun terakhir mencapai rata-rata 280.000 ton per tahun [6]. Bagian  tumbuhan  alpukat  yang  dapat digunakan zat warna yaitu bagian daun, kulit batang  pohon,  biji  dan  kulit  buah  alpukat. Semakin meningkatnya permintaan terhadap alpukat,  penanamannya  pun  semakin  me- ningkat  dan  sekaligus  limbahnya  pun semakin meningkat. Kulit alpukat merupakan limbah  yang  memiliki  banyak  khasiat  yang dapat bermanfaat bagi manusia. Kulit alpukat diuji fitokimia mengandung senyawa metabolit sekunder flavonoid, tanin dan antosianin [8].
Pada  tahun  2016  dilakukan    uji  kan- dungan metabolit sekunder pada ekstrak kulit buah  alpukat  dan  uji  stabilitas  zat  warna menyimpulkan  bahwa  kulit  buah  alpukat memiliki tanin, flavonoid, dan antosianin juga kestabilan  yang  sangat  baik  dari  zat  warna yang  dihasilkan  [5].  Satu  tahun  sebelumnya dilakukan  pendalaman terhadap akivitas anti bakteri biji dan buah alpukat yang dibanding- kan  dengan  penelitian  sebelumnya  me- nunjukkan  bahwa  biji  alpukat  memiliki kandungan  fitosterol,  triterpen,  asam  lemak, asam furanoik, flavonol, proantosianidin dan asam  absisat  yang  telah  terbukti  memiliki aktivitas anti fungi dan efek larvasidal [6].
Pewarnaan kain kapas dengan meng- gunakan  pewarna  alam  biasanya  memiliki kelemahan yaitu ketahanan luntur warnanya yang  kurang  baik  dan  ketuaan  warnanya yang  rendah  sehingga  perlu  dilakukan pewarnaan  berulang  kali.  Untuk  menanggu- langi  hal  tersebut,  dilakukan  proses  mordan yang  memberikan  keuntungan  mengurangi frekuensi  pewarnaan  [9].  Mordan  berfungsi untuk membentuk jembatan kimia antara zat warna  dengan serat sehingga afinitas (daya tarik)  zat  warna  meningkat  terhadap  serat dan  berguna  untuk  menghasilkan  warna yang diinginkan [10]. Ada 3 (tiga) jenis bahan yang  dipakai  sebagai  mordan,  yaitu  garam logam, tanin/asam tanin dan minyak/ oil [11].
Salah  satu  zat  mordan  yang  berasal  dari garam logam adalah tawas. Tawas memiliki keunggulan diantaranya lebih stabil di larutan, harganya  relatif  murah,  pewarnaan  yg  lebih merata    dan  membuat  warna  semakin  ter- serap [12]. Metode penambahan zat mordan pada  saat  pewarnaan  akan  menentukan seberapa  kuat  ikatan  antara  zat  warna dengan zat mordan dan seratnya.
Berdasarkan hasil beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, kesemua- nya belum memperlihatkan kemampuan kulit buah  alpukat  sebagai  pewarna  alami  untuk produk  tekstil  dan  serta  melibatkan  kemam- puan  pemordanan  dari  tawas  untuk  me- ningkatkan  ketahanan  luntur  warnanya, sehingga  dilakukan  penelitian  ini  untuk melihat  kemampuan  pemordanan  berdasar- kan variasi metode penambahan zat mordan terhadap  kualitas  hasil  pencelupan/pewar- naan seperti ketuaan warna, kerataan warna dan ketahanan luntur warna hasil pewarnaan kulit buah alpukat pada kain kapas.

## METODE PENELITIAN

## 1.  Alat dan Bahan
Kain  kapas  yang  digunakan  memiliki struktur tenunan polos dengan gramasi 95,22 g/m 2 .  Komposisi  benang  penyusun  lusi  nya 53,98  N m dengan  tetal  45  helai/cm  dan benang  pakan  47,05  N m dengan  tetal  36 helai/cm.  Buah  alpukat  yang  berasal  dari pasar  tradisional  kota  Bandung.  Kain  monyl 44  mesh  untuk  menyaring  hasil  maserasi. NaCl  dan  CH 3 COOH  35  %  grade  teknis sebagai  zat  pembantu  dalam  pencelupan. Mordan  tawas  grade  teknis  adalah  produk dari PT.IAI.

## 2.  Ekstraksi
Buah  alpukat  dikupas  dan  diambil kulitnya kemudian dikeringkan pada suhu 60 o C  selama  3  jam.  Kulit  yang  kering  lalu dilumat  hingga  halus/serbuk  lalu  dimaserasi dengan air suling dengan vlot 1 : 5 pada suhu kamar  selama  24  jam.  Hasil  maserasi  lalu disaring  menggunakan  kain  monyl  44 mesh [12].

## 3.  Pencelupan/pewarnaan
Pencelupan  /  pewarnaan  dilakukan dengan  mengacu  pada  resep  dan  skema proses standar pencelupan  zat warna asam [13]. Resep pencelupannya sebagai berikut :
- Ekstrak :100% larutan - Vlot : 1 : 30 - NaCl : 20 g/L - CH 3 COOH 35% : pH 3 - Suhu : 60 0 C - Waktu : 60 menit
Skema  proses  pencelupannya  dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar  1. Skema  Proses  Pencelupan  Eks- trak Kulit Buah Alpukat.
Sedangkan metode penambahan mordan  dilakukan  3  variasi  yang  berbeda yaitu  penambahan  mordan  sebelum  pen- celupan,  simultan  dengan  pencelupan  dan setelah  pencelupan.  Penambahan  mordan tawas  dilakukan dengan konsentrasi 100  g/l dan vlot 1 : 30. Skema proses penambahan mordan  dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.
Gambar  2.  Skema  Proses  Metode  Penam- bahan Mordan.
Setelah  dilakukan  pencelupan,  kain yang  telah  berwarna  kemudian  diuji  nilai ketuaan  warna  dan  kerataan  warnanya menggunakan Spektrofotometer Minolta C3600D pada panjang gelombang 400 – 700 nm  dengan  rentang  20  nm  [14].    Pengujian lainnya  yang  dilakukan  yaitu  Uji  ketahanan luntur  warna  terhadap  pencucian  sesuai standar uji SNI ISO 105-C06 : 2010 [17] dan Uji ketahanan luntur warna terhadap gosokan sesuai standar uji SNI ISO 105 – X12 : 2012
[18].  Nilai  rata-rata  ketahanan  luntur  warna terhadap  pencucian  diukur  melalui  metode skala  abu-abu  untuk  penilaian  perubahan warna [20] dan skala abu-abu untuk penilaian penodaan warna [21] dengan penilaian skala tertinggi adalah 5 yang mendefinisikan tidak ada  perubahan  warna  setelah  dilakukan pengujian  dan  juga  tidak  ada  penodaan warna dari kain hasil uji ke kain putih pelapis- nya. Nilai terendah adalah nilai 1 yang men- definisikan  terjadi  perubahan  warna  yang paling besar antara sampel sebelum dengan setelah  diuji  serta  terjadi  penodaan  yang banyak  dari  kain  hasil  uji  ke  kain  putih pelapisnya yang menandai pelunturan warna dalam jumlah yang terbesar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah dilakukan ekstraksi dan pencelupan  serta  pemordanan  dengan tawas,  maka  dilakukanlah  pengujian  kain sesuai dengan kriteria mutu kain terkait nilai warna  dan  ketahanan  luntur  warnanya, kemudian didapatkan hasil sebagai berikut.

## 1.  Ketuaan Warna
Grafik nilai ketuaan warna (K/S) dapat dilihat  pada  Gambar  3.  Berdasarkan  grafik nilai  ketuaan  warna  pada  Gambar  3,  warna yang  paling  tua  (yang  ditandai  dengan  nilai K/S paling tinggi) adalah hasil proses dengan metode  mordan  simultan.  Sedangkan  hasil proses  dengan  metode  mordan  awal,  tanpa mordan  dan  mordan  akhir  secara  berturut- turut  menghasilkan  warna  yang  semakin muda.  Hal  ini  terjadi  karena  tawas  sebagai zat  mordan  membentuk  jembatan  kimia antara  zat  warna/pewarna  dengan  serat sehingga  afinitas  zat  warna  meningkat  ter-
hadap  serat.  Apabila  afinitas  zat  warna meningkat maka penyerapan zat warna akan semakin banyak sehingga warna yang dihasil- kan akan semakin tua.
Gambar 3. Nilai Ketuaan Warna (K/S)
Pada metode mordan akhir teknik pen- celupan  bahan  yang  dilakukan  dengan mencelupkan  bahan  kedalam  larutan  zat warna  terlebih  dahulu  setelah  zat  warna terserap  secara  merata  kedalam  bahan dilanjutkan  dengan  pencelupan  larutan  zat mordan,  bahan  yang  terlebih  dahulu  diberi zat  warna  maka  zat  warna  tersebut  belum terikat  oleh  zat  mordan  (tawas)  sehingga warna yang dihasilkan paling muda.

## 2.  Kerataan Warna
Grafik  rata-rata  nilai  kerataan  warna (SD) dapat dilihat pada Gambar 4. Berdasar- kan  grafik  nilai  kerataan  warna,  warna  yang paling  rata  (yang  ditandai  dengan  nilai  SD paling  rendah)  adalah  hasil  proses  dengan metode  mordan  akhir.  Sedangkan  hasil proses  dengan  metode  mordan  di  awal, tanpa  mordan  dan  mordan  simultan  secara berturut-turut  menghasilkan  warna  yang semakin tidak rata. Dalam hal ini terlihat nilai kerataan  warna  secara  umum  berbanding
terbalik  dengan  hasil  ketuaan  warna  (K/S). Hal  ini  karena  semakin  muda  warna  yang dihasilkan  maka  jumlah  zat  warna  yang sedikit  akan  memungkinkan  menghasilkan fiksasi zat warna yang lebih teratur [16].
Gambar  4. Nilai Kerataan Warna (SD)
Pada  metode  mordan  akhir  teknik pencelupan  bahan  yang  dilakukan  dengan mencelupkan  bahan  kedalam  larutan  zat warna  terlebih  dahulu  maka  akan  meng- hasilkan warna lebih muda akibat banyaknya lunturan zat warna yang tidak terfiksasi. Pada saat dilakukan pemordanan akhir, zat warna yang sedikit akan terfiksasi lebih teratur dan merata dengan zat mordan maupun dengan seratnya.  Pada  metode  mordan  simultan memungkinkan  menghasilkan  kain  yang tidak rata dan sukar diperbaiki, karena tidak terjadi migrasi dari  zat warna dan zat warna terlalu  cepat  terfiksasi  dengan  zat  mordan sehingga  diperoleh  hasil  yang  paling  tidak rata. Namun, dari keempat hasil yang diper- oleh  masih  menunjukkan  kerataan  warna yang baik ( acceptable ) yang ditandai dengan nilai Standar Deviasi (SD) yang lebih rendah dari  0,1  sesuai  SNI  08-4657-1998  tentang Cara  pengukuran  warna  dan  beda  warna bahan tekstil [19].
1,087 1,336 1,785 0,939 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 Tanpa Mordan Mordan awal Mordan simultan Mordan akhir Nilai K/S 0,042 0,019 0,044 0,011 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 Tanpa Mordan
Mordan awal Mordan simultan Mordan akhir Nilai SD

## 3.  Ketahanan  Luntur  Warna  Terhadap Pencucian
Nilai  penodaan  warna  diukur  meng-
gunakan Grey scale  card for  assesing staining dan  nilai  perubahan  warna  diukur menggunakan grey  scale  card  for  assesing change in colour . Hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel  1.  Nilai  ketahanan  luntur  warna terhadap pencucian Sampel Penodaan Warna Perubahan Warna Tanpa Mordan 5 3-4 5 3-4 Mordan awal 5 4-5 5 4-5 Mordan Simultan 5 4 5 4 Mordan Akhir 5 4-5 5 4-5
Berdasarkan  Tabel  1  diatas,  dapat dilihat  bahwa  semua  sampel  menghasilkan nilai  penodaan  warna  skala  5  yang  berarti semua sampel tidak menodai kain pelapisnya. Sedangkan dari perubahan warna yang paling besar  berubahnya  adalah  sampel  tanpa mordan  dengan  nilai  skala  3-4.  Penggunaan mordan menghasilkan perubahan warna yang lebih sedikit yang ditandai dengan nilai sampel pada  skala  4  dan  4-5.  Ini  artinya,  dengan penambahan  mordan  metode  apapun  telah menghasilkan  kenaikan  ketahanan  luntur warna kain terhadap proses pencucian [20,21]

## 4.  Ketahanan  Luntur  Warna  Terhadap Gosokan
Nilai rata-rata ketahanan luntur warna terhadap  gosokan  diukur  menggunakan skala  abu-abu  untuk  penodaan.  Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 2.
Berdasarkan data Tabel 2, dapat dilihat bahwa  terjadi  fenomena  yang  sama  seperti
pada  Tabel  1  yaitu  dengan  penambahan  zat mordan  (awal,  simultan,  maupun  akhir),  nilai ketahanan luntur warnanya semakin mening- kat yang dibuktikan dengan nilai 5 pada skala penodaan gosokan kering dan nilai 4 sampai 4-5  pada  gosokan  basah.  nilai  tersebut sesuai  dengan  SNI grey  scale perubahan warna  [19]  skala  nilai  tertinggi  yaitu  5 menunjukkan  bahwa  warna  hasil  gosokan sama  dengan  warna  kain  sebelum  digosok dan  seiring  dengan  penurunan  nilai  skala perubahan  warna  maka  terjadi  perubahan penurunan  ketuaan  warna  yang  semakin besar  dengan  skala  perubahan  warna  yang paling  rendah  adalah  1  yang  artinya  kain mengalami  perubahan  warna  yang  sangat signifikan.
Tabel  2.  Nilai  ketahanan  luntur  warna terhadap gosokan Sampel Penodaan Gosokan Kering Gosokan Basah Tanpa Mordan 4 3-4 4 3-4 Mordan awal 5 4-5 5 4-5 Mordan Simultan 5 4 5 4 Mordan Akhir 5 4-5 5 4-5
Hasil  perubahan  warna  yang  men- dapatkan  skala  terbaik  (5)  sesuai  dengan literatur  bahwa  zat  mordan  akan  mening- katkan  nilai  ketahanan  luntur  warna  kain dengan  mengadakan  ikatan  antara  mordan dan  zat  warna.  Ketahanan  luntur  warna terhadap  gosokan  basah  mempunyai  nilai lebih  rendah  dibandingkan  dengan  gosokan kering.  Hal  ini  dikarenakan  jika  serat  kain terkena  air  akan  menyebabkan  penggem- bungan  pada  serat  sehingga  molekul  zat warna akan mudah keluar saat penggosokan
sehingga  tahan  luntur  warnanya  rendah. Tawas  mengandung  aluminium  yang  memi- liki  potensi  ionik  yang  besar  sehingga kekuatan  ikatan  pada  kompleks  tawas-zat warna  akan  tinggi  dan  lebih  stabil.  Semakin stabil  ikatan  kompleks  maka  akan  semakin baik ketahanan luntur warnanya [22].

## KESIMPULAN
Berdasarkan  data  dan  pembahasan yang  dilakukan  maka  dapat  disimpulkan bahwa bahan yang dimordan mampu mening- katkan  ketuaan  warna,  kerataan  warna  dan ketahanan  luntur  warna  terhadap  pencucian dan  gosokan  pada  kain  kapas  hasil  pen- celupan dengan zat warna kulit buah alpukat. Metode penambahan mordan secara simultan menghasilkan  kain  dengan  kualitas  ketuaan warna paling  tinggi,  kualitas kerataan  warna yang  masih  dapat  diterima  ( acceptable )  dan ketahanan  luntur  warna  terhadap  pencucian dan gosokan yang berkualitas baik.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih yang  sebesar  besarnya  kepada  Laborato- rium  Pencelupan  Politeknik  STTT  bandung dan  Laboratorium  Kimia  Fisika  Politeknik STTT  Bandung  atas  seluruh  fasilitas  dan dukungan yang diberikan.

## DAFTAR RUJUKAN
[1] E.  Kusriniati,  E.  Setyowati,  &  U. Achmad, “Pemanfaatan Daun Sengon ( Albizia  falcataria )  sebagai  Pewarna Kain  Sutera  Menggunakan  Mordan Tawas  dengan  Konsentrasi  yang
Berbeda.” Teknobuga , vol. 1, no.1, 2008.
[2] R.  Eka, Buku  Rahasia  Mengetahui Makanan  Berbahaya .  Jakarta.  Titik Media Publisher, 2013.
[3] N.  Rungruangkitkrai  &  R.  Mongkhol rattanasit,  “Eco-Friendly  of  Textiles Dyeing  and  Printing  with  Natural Dyes,” Prosiding seminar internasional RMUT P : Textile & Fashion 2012. Hal
1-17. Thiland . [4] A.  P.  Setiawan, Potensi  Tumbuh- Tumbuhan  bagi  Penciptaan  Ragam Material Finishing untuk Interior .
Dimensi Interior, 2003.
[5] N.  A.  Fauziah,  C.    Saleh,  &  Erwin, “Ekstraksi dan Uji Stabilitas Zat warna dari kulit buah alpukat dengan metode spektroskopi  UV-VIS ,” Jurnal  Atomik . vol. 1, no. 1, pp. 23-27, 2016.
[6] A.  Yachya  &  Sulistyowati, “Aktivitas Anti Bakteri biji dan kulit buah alpukat ( Persea  Americana  Mill.). terhadap Aerobacter  aerogenes  dan  Proteus Mirabilis. ” Jurnal Teknik Waktu, vol.13 no. 02, pp. 30-34, 2015.
[7] Suhariyanto. Statistik  tanaman  buah buahan  dan  sayuran  Indonesia  tahun 2017 .  Jakarta  Balai  Pusat  Statistik. ISSN: 2088-8406. 2018.
[8] M.  Marlinda,  M.  S.  Sangi,  &  A.  D. Wuntu, “Analisis  Senyawa  Metabolit Sekunder  dan  Uji  Toksisitas  Ekstrak Etanol  Biji  Buah  Alpukat  (Persea Americana Mill.),” Jurnal MIPA UNSRAT . Manado ,  vol.  1,  no.  1,  pp. 24-28, 2012.
[9] Farida,  V.  Atika,  &  A.  Haerudin, “Pengaruh  Variasi  bahan  pra  mordan pada  pewarnaan  batik  menggunakan akar  mengkudu  (Morinda  citrifolia).”
Dinamika Kerajinan dan Batik , vol. 32, no. 1, pp. 1-8, 2015.
[10]  B.  Gratha, Panduan  Mudah  Belajar Membatik . Jakarta: Demedia, 2012.
[11]  P.  S.  Vankar, Chemistry  of  Natural. Dyes,  Resonance 5.  hal  73-80.  Buku
Natural  Dyes  for  Textiles  :  Sources, Chemistry    and  Applications.  Wood- head Publishing, 2008.
[12] M.  D.  Angendari,  “Pengaruh  Konsen- trasi  tawas  terhadap  pewarnaan  kain menggunakan  ekstrak  kulit  bawang merah. ” Seminar Nasional Riset Inovatif  II,  Tahun  2014 .  ISSN  :  2339- 1553, 2014.
[13]  M.  Clark, Handbook  of  textile  and Industrial Dyeing . Cornwall UK.: Woodhead Publisher , 2011
[14]  M. Ichwan, D. Karyana. & RR. Wiwiek, Pedoman  Praktikum  Teknologi  Pen- celupan  1 .  Sekolah  Tinggi  Teknologi Tekstil, 2013
[15]  I. Nuramdhani & I. Natalia. Buku Pedo- man  Praktikum  Pengukuran  Warna . Sekolah  Tinggi  Teknologi  Tekstil. Bandung, 2013.
[16]  D. Karyana, Struktur Zat Warna Reak- tif dan Daya Celupnya. Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil, Bandung, 1998.
[17]  SNI  ISO  105-C06:2010,  Cara  Uji Ketahanan  Luntur  Warna  Terhadap Pencucian. Badan Standarisasi Nasional.
[18]  SNI  ISO  105-X12:2012,  Cara  Uji Ketahanan  Luntur  Warna  Terhadap Gosokan. Badan Standarisasi Nasional.
[19]  SNI  08-4657-1998.  Cara  pengukuran warna  dan  beda  warna  bahan  tekstil. Badan Standarisasi Nasional.
[20]  SNI ISO 105 A02-2010. Skala Abu-abu untuk  penilaian  perubahan  warna ( Grey  scale  for  assesing  change  in colour ) hal. 59-61. Badan Standarisasi Nasional.
[21]  SNI ISO 105 A03-2010. Skala Abu-abu untuk penilaian penodaan warna ( Grey scale for assesing staining ). hal. 59-61.
Badan Standarisasi Nasional.
[22]    R. E. Prayitno, S. Wijana & B.S. Diyah. “Pengaruh  Bahan  Fiksasi  Terhadap Ketahanan Luntur dan Intensitas Warna Kain Mori Batik Hasil Pewarnaan Daun
A lpukat  (Persea  americana  Mill.),” Jurnal  Litbang  Industr i,    vol.  4,  no.  1, pp. 29-38,2014.